Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Studi Karakteristik Beton Menggunakan Agregat Sungai Bobong dan Agregat Sungai Gela di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara
Hasrudin 1 , Andi Ahdan Amir 2 , Muhammad Taufik Toib Koten 3 1-3 Program Studi Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara
Jl. Brigjend Katamso, Lrg. Surya Kencana, Kendari e-mail: hasrudinarsitek@gmail.com

## ABSTRAK
Masalah  di  Kabupaten  Kepulauan  Taliabu  adalah  mahalnya  biaya  konstruksi, banyaknya  kegagalan  konstruksi  yang  mana  material  yang  digunakan  merupakan material utama yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu (BPS, 2020). Oleh karena itu, dilakukan penelitian karakteristik beton menggunakan Agregat Sungai Bobong dan Agregat Sungai Gela di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Studi ini merupakan penelitian eksperimental dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik agregat  dari  Sungai  Bobong  dan  agregat  dari  Sungai  Gela,  serta  kuat  tekan  beton yang  dihasilkan.  Dari  penelitian  diperoleh  karakteristik  agregat  ex.  Sungai  Gela lebih  baik  dari  pada  agregat  ex.  Sungai  Bobong,  terlihat  pada  berat  jenis  pasir Sungai  Gela  lebih  tinggi  dari  pada  berat  jenis  pasir  Sungai  Bobong  yaitu  2,63 gram/cm³  berbanding  2,50  gram/cm³.  Demikian  pula  keausan  agregat  kasar  ex Sungai Gela sebesar 13,48% lebih baik dari keausan agregat kasar ex Sungai Bobong yaitu  44,22%.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  kuat  tekan  rata-rata  yang diperoleh  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  beton  dengan  agregat  Sungai  Bobong lebih baik dari pada kuat tekan beton dengan agregat ex Sungai Gela.
Kata kunci: : Karakteristik Beton, Agregat Sungai Gela, Agregat Sungai Bobong.

## ABSTRACT
The  problem  in  the  Taliabu  Islands  Regency  is  the  high  cost  of  construction,  the number  of  construction  failures  where  the  material  used  is  the  main  material  in Taliabu  Island  Regency  (BPS,  2020).  Therefore,  research  was  conducted  on  the characteristics  of  concrete  using  the  Bobong  River  Aggregate  and  the  Gela  River Aggregate  in  Taliabu  Island  Regency,  North  Maluku  Province.  This  study  is experimental  with  the  aim  of  knowing  the  characteristics  of  aggregates  from  the Bobong River and aggregates from the Gela River, as well as the compressive strength of the concrete produced. From  the research, the aggregate characteristics of ex. Gela River is better than aggregate ex. Bobong River, it can be seen that the density of Gela River  sand  is  higher  than  that  of  Bobong  River  sand,  which  is  2,63  grams/cm³ compared to 2,50 grams/cm³. Likewise, the wear of coarse aggregate ex Sungai Gela is 13,48% better than the wear of coarse aggregate ex Sungai Bobong which is 44,22%. However,  the  average  compressive  strength  obtained  shows  that  the  compressive strength  of  concrete  with  the  aggregate  of  the  Bobong  River  is  better  than  the compressive strength of the concrete with the aggregate of the ex-Gela River.
Keywords: Characteristics of Concrete, Gela River Aggregate, Bobong River Aggregate
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Pendahuluan
Salah  satu  keunggulan  beton  adalah  mudah  dibentuk,  menjadikan  beton sebagai  bahan  utama  dalam  membuat  struktur  bangunan  gedung,  jembatan,  jalan maupun  bangunan  infrastruktur  lain  (Roussel,  2012).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan  beton  sudah  mencakup  seluruh  bidang  dalam  pembangunan insfrastruktur  dalam  upaya  menunjang  seluruh  kegiatan  manusia  (Putra,  2021). Beton  memiliki  kuat  tekan  tinggi  (Aïtcin, 2016a),  mudah  dicetak  sesuai  kebutuhan (Aïtcin,  2016b).  Proses  pembuatan  mudah  (Yahia  dkk.,  2016),  dan  bahan  bakunya mudah  didapat  sehingga  harganya  relatif  murah.  Selain  itu,  beton  juga  memiliki keunggulan  yang  baik  terhadap  kondisi  lingkungan.  Pembangunan  yang  berjalan secara dinamis memaksa industri konstruksi untuk terus melakukan inovasi dalam pembuatan beton (Mulyono, 2017).
Mutu  bahan  sebagai  komposisi  campuran  beton  di  masing-masing  daerah memiliki  perbedaan  tertentu,  seperti  kerikil,  pasir  dan  tipe  semen  yang  digunakan sangat  berpengaruh  pada  mutu  beton  yang  direncanakan  (SNI,  2016)  dan  (SNI, 2004).  Mutu  dari  masing-masing  bahan  untuk  komposisi  beton  dapat  diketahui melalui pengujian Laboratorium Bahan Bangunan (Mulyono, 2017).
Penggunaan  beton  sebagai  bahan  konstruksi  bangunan  semakin  marak khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu. Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Pulau  Taliabu  adalah  indeks  biaya  konstruksi  yang  mahal,  banyaknya  konstruksi bangunan  beton  yang  mengalami  keretakan  pada  usia  kurang  dari  5  tahun, kejadian  roboh  konstruksi  bangunan  yang  masih  dalam  tahap  pekerjaan,  material pasir  yang  digunakan  merupakan  material  utama  yang  ada  di  Kabupaten  Pulau Taliabu (BPS, 2020). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Studi Karakteristik Beton menggunakan Agregat Sungai Bobong dan Agregat Sungai Gela di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana karakteristik agregat (kasar  dan  halus)  dari  Sungai  Bobong  dan  dari  Sungai  Gela  di  Kabupaten  Pulau Taliabu  Provinsi  Maluku  Utara  dan  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dari  kedua agregat dengan sumber agregat yang berbeda tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik agregat dari Sungai Bobong dan agregat dari Sungai Gela di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, serta mengetahui kuat tekan beton yang dihasilkan dari kedua ageregat dari dua sumber yang berbeda tersebut.
Penelitian serupa tentang agregat sungai telah banyak dilakukan antara lain tentang kuat tekan beton menggunakan agregat halus Sungai Benlelang dan Sungai Lembur  serta  Agregat  Kasar  Sungai  Lembur,  dibandingkan  dengan  beton  dengan agregat dari Sungai Akari. (Y. Mau dkk., 2018). Selain itu, penelitian tentang analisa kuat tekan beton f’c 24 MPa dengan agregat pasir Sungai Selangis Desa Gumay Ulu dan pasir Sungai Kikim Desa Bungamas Kabupaten Lahat, serta pasir Sungai Ogan Desa  Talang  Balai  Kabupaten  Tanjung  Raja  (Oemiati  dkk.,  2022).  Pemanfaatan Agregat  Sungai  To  Puang  Kabupaten  Tana  Toraja  sebagai  bahan  campuran  beton. Dengan fokus penelitian yaitu target kuat tekan rencana 28 MPa. (Allo dkk., 2021). Karakteristik beton menggunakan agregat kasar Sungai Karawa Kabupaten Pinrang (Mustakim dkk., 2021).
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 03-6429-2000 kuat tekan beton (SNI, 2000) diperoleh dengan persamaan berikut :
(1)
Keterangan:
F’c = Kuat tekan beton (N/mm 2 ) Pmax = Beban maksimum (N) A = Luas penampang benda uji (mm
2 )
Berdasarkan  SNI  03-2834-2000,  untuk  melihat  konsistensi  hasil  uji  tekan, maka  dilakukan  perhitungan  standar  deviasi  dari  data  tekan  yang  diperoleh  (SNI, 2000).
√ (2)
Keterangan:
S =  Standar deviasi
ΣX =  Akumulasi data N =  Jumlah sampel

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan cara pengujian di laboratorium dengan mengacu Standar Nasional Indonesia SK SNI maupun standar asing  yaitu  ASTM.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  Pengujian  Bahan  dan Konstruksi  Fakultas  Teknik  Universitas  Halu  Oleo,  selama  tiga  (3)  bulan,  sejak bulan April 2022 sampai dengan Juli 2022. Sumber agregat halus dan agregat kasar berasal dari dua lokasi yaitu Sungai Bobong dan Sungai Gela Kabupaten Kepulauan Taliabu Maluku Utara yang lihat Gambar 1.
Gambar 1 . Peta lokasi sumber agregat Sumber: Google Maps, 2022
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Tahapan  penelitian  yang  dilakukan  adalah  perumusan  masalah  dan  tujuan penelitian  dibuat  berdasarkan  tema  penelitian  dan  latar  belakang.  Selanjutnya dilakukan  studi  pustaka  dengan  literatur  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dan standar-standar  baku  yang  ada  dan  terbaru.  Kemudian  dilakukan  pengadaan agregat  halus  dan  kasar  yang  diperlukan,  yakni  agregat  dari  Sungai  Bobong  dan dari Sungai Gela di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara serta bahan- bahan lainnya. Selanjutnya dilakukan pengujian karakteristik agregat diantaranya; uji gradasi, kadar lumpur, berat jenis, absorpsi, keausan agregat kasar, berat isi dan kadar  air.  Dari  data  agregat  tersebut  kemudian  dibuat mix  design yang  mengacu pada  SNI  2834-2000  (SNI,  2000) untuk  mendapatkan  komposisi  campuran  dengan target tekan karakteristik K250.
Jumlah  benda  uji  kuat  tekan  sebanyak  4  buah  dengan  ukuran  silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm menggunakan agregat Sungai Bobong. Jumlah benda uji kuat tekan sebanyak 4 buah dengan ukuran silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm menggunakan agregat Sungai Gela (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Rencana Sampel Beton Penelitian Objek Jenis Benda Uji Ukuran benda uji (mm) Σ Bend a Uji ⌀ h Beton Agregat Sungai Bobong Silinder 150 300 4 Beton Agregat Sungai Gela Silinder 150 300 4

## Sumber: Rancangan penelitian, 2022
Pengujian  tekan  dilakukan  pada  umur  7  hari  dan  untuk  mendapatkan  hasil uji tekan pada umur 28 hari dilakukan melalui konversi nilai tekan dengan mengacu pada koefisien berikut:
Tabel 2 .Koefisien Konversi Nilai Tekan
Umur Beton (Hari) Semen Portland Biasa Semen Portland dengan kekuatan awal yang tinggi 3 0,40 0,55 7 0,65 0,75 14 0,88 0,90 21 0,95 0,95 28 1,00 1,00 90 1,20 1,15 365 1,35 1,20 Sumber: PBBI
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957

## Hasil dan Pembahasan
Selain sebagai objek penelitian, untuk dapat menentukan komposisi campuran beton  maka  dilakukan  mix  design,  dalam  proses  tersebut  dibutuhkan  data-data karakteristik agregat halus  (pasir sungai) dan agregat kasar (batu pecah) dari  ke dua lokasi sumber.
Gambar 2 . Tampak visual agregat kasar (Kiri: Ex Sungai Bobong, Kanan Ex Sungai Gela) Sumber: Hasil penelitian, 2022
Dari  hasil  pengujian  diperoleh  karakteristik  agregat  halus  (pasir)  Sungai Bobong;  kadar  air  sebesar  1,61%,  kadar  lumpur  4,53%,  berat  volume  lepas  sebesar 1,43 gram/cm 2 , berat volume padat sebesar 1,54 gram/cm 2 , berat jenis kering sebesar 2,46 gram/cm 3 , berat jenis SSD sebesar 2,50 gram/cm 3 , berat jenis apparent sebesar 2,55  gram/cm 3 ,  penyerapan  air  sebesar  1,54%.  Sementara  karakteristik  agregat kasar  (batu  pecah)  ex.  Sungai  Bobong  diperoleh  kadar  air  sebesar  1,41%,  kadar lumpur 0,65%, berat jenis kering sebesar 2,39 gram/cm 3 , berat jenis SSD sebesar 2,42 gram/cm 3 ,  berat  jenis  apparent  sebesar  2,49  gram/cm 3 ,  penyerapan  air  sebesar 1,62%, keausan sebesar 44,22%, berat
volume lepas sebesar 1,06 gram/cm 2 , berat volume padat sebesar 1,18 gram/cm 2 .
Sementara  hasil  pengujian  agregat  halus  (pasir)  Sungai  Gela  diperoleh karakteristik;  kadar  air  sebesar  1,37%,  kadar  lumpur  0,10%,  berat  volume  lepas sebesar 1,53 gram/cm 2 , berat volume padat sebesar 1,64 gram/cm 2 , berat jenis kering sebesar 2,60 gram/cm 3 , berat jenis SSD sebesar 2,63 gram/cm 3 , berat jenis apparent sebesar  2,70  gram/cm 3 ,  penyerapan  air  sebesar  1,45%.  Karakteristik  agregat  kasar (batu  pecah)  Sungai  Gela  diperoleh  kadar  air  sebesar  0,45%,  kadar  lumpur  0,42%, berat  volume  lepas  sebesar  1,45  gram/cm 2 ,  berat  volume  padat  sebesar  1,59 gram/cm 2 ,  berat  jenis  kering  sebesar  2,34  gram/cm 3 ,  berat  jenis  SSD  sebesar  2,83 gram/cm 3 ,  berat  jenis  apparent  sebesar  2,86  gram/cm 3 ,  penyerapan  air  sebesar 0,44%, keausan sebesar 13,48%.
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Tabel 3. Karakteristik agregat halus (pasir)
Karakteristik      Agregat kasar Interval spesifikasi Ex. Sungai Bobong Ex. Sungai Gela Kadar lumpur Keausan Kadar air Berat volume a. Kondisi lepas
b. Kondisi padat Absorpsi Berat jenis spesifik:
a. Bj. Curah
b. Bj. SSD
c. Bj. Semu Modulus kehalusan Maks 5 % < 25%
0,5% - 2% 1.4-1.9 kg/ltr 1.4-1.9 kg/ltr Maks 2% 1.6 - 3.3 1.6 - 3.3 1.6 - 3.3 5.50-8.50 0.65% 44.22% 1.41% 1.06 1.18 1.62% 2.39 2.42 2.49 - 0.42% 13.48% 0.45% 1,45 1,59 0.44% 2.34 2.83 2.86 - Sumber: Hasil penelitian, 2022 Tabel 4. Karakteristik agregat kasar (kerikil) Karakteristik Agregat halus Interval spesifikasi Ex. Sungai Bobong Ex. Sungai Gela Kadar lumpur Kadar organik Kadar air Berat volume a. Kondisi lepas b. Kondisi padat
Absorpsi Berat jenis spesifik:
a. Bj. Curah
b. Bj. SSD c. Bj. Semu Modulus kehalusan Maks 5 %
< no. 3 2% - 5% 1.4-1.9 kg/ltr 1.4-1.9 kg/ltr Maks 2% 1.6 - 3.3 1.6 - 3.3 1.6 - 3.3 2.50-3.20 4.53% - 1.61% 1.43 1.54 1.54% 2.46 2.50 2.55 - 0.10% - 1.37% 1.45 1.59 0.44% 2.60 2.63 2.70 -
Sumber: Hasil Penelitian, 2022
Hasil pengujian kuat tekan diperoleh data beton ex. Sungai Bobong diperoleh untuk  berat  benda  uji  (1)  11.910  gram,  kuat  tekan  aktual  7  hari  sebesar  347,58 kg/cm 2 atau  nilai  kuat  tekan  konversi  umur  28  hari  sebesar  534,74  kg/cm².  Untuk benda uji (2) berat 11,855 gram, diperoleh kuat tekan aktual 7 hari sebesar 368,03 kg/cm²  dengan  nilai  kuat  tekan  konversi  umur  28  sebesar  566,20  kg/cm².  Untuk benda  uji  (3)  berat  11.890  gram,  kuat  tekan  aktual  7  hari  sebesar  354,40  kg/cm² dengan nilai kuat tekan konversi umur 28 sebesar 545,23 kg/cm². Sedangakan untuk benda uji (4) berat 13.115 gram, diperoleh kuat tekan aktual 7 hari sebesar 333,95 kg/cm²  dengan  konversi  kuat  tekan  beton  28  hari  sebesar  513,77  kg/cm²,  sehingga diperoleh nilai kuat tekan rata-rata beton ex. Sungai Bobong sebesar 350,99 kg/cm² dengan  konversi  kuat  tekan  beton  sebesar  539,99  kg/cm².  Nilai  kuat  tekan  beton rata-rata  ex.  Sungai  Bobong  umur  7  hari  sebesar  350,99  kg/cm²  dengan  konversi kuat  tekan  beton  umur  28  hari  sebesar  539,99  kg/cm²,  Sedangkan  hasil  pengujian karakteristik beton ex. Sungai Gela diperoleh untuk berat benda uji (1) 12.995 gram, kuat tekan aktual 7 hari sebesar 313,51 kg/cm² dengan konversi kuat tekan umur 28
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
hari  sebesar  482,32  kg/cm².  Untuk  benda  uji  (2)  berat  13.215  gram,  kuat  tekan aktual  7  hari  sebesar  289,65  kg/cm²  dengan  konversi  kuat  tekan  28  hari  sebesar 445,62  kg/cm².  Untuk  benda  uji  berat  13.120  gram,  diperoleh  kuat  tekan  aktual  7 hari  sebesar  289,65  kg/cm²  dengan  konversi  kuat  tekan  28  hari  sebesar  445,62 kg/cm².  Sedangakan  untuk  benda  uji  (3)  berat  13.115  gram,  diperoleh  kuat  tekan aktual  7  hari  sebesar  320,32  kg/cm²  dengan  konversi  kuat  tekan  beton  28  hari sebesar 492,80 kg/cm², sehingga diperoleh nilai kuat tekan rata-rata beton ex. Sungai Gela sebesar 303,28 kg/cm² dengan konversi kuat tekan beton 28 hari sebesar 466,59 kg/cm². Nilai kuat tekan beton rata-rata ex. Sungai Gela umur 7 hari sebesar 303,28 kg/cm² dengan konversi kuat tekan beton umur 28 hari sebesar 466,59 kg/cm² (lihat Tabel 5).

## Simpulan
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik  agregat  ex. Sungai Gela lebih baik dari pada agregat ex. Sungai Bobong, hal ini bisa dilihat pada berat jenis pasir Sungai Gela lebih tinggi dari pada berat jenis pasir Sungai Bobong yaitu  2,63  gram/cm 3 berbanding  2,50  gram/cm³.  demikian  pula  agregat  kasar  ex, Sungai  Gela  relative  lebih  baik  dari  agregat  kasar  ex  Sungai  Bobong,  bisa  dilihat pada  keausan  agregat  ex  Sungai  Gela  13,48%  sementara  agregat  kasar  ex  Sungai Bobong 44,22% melewat batas yang disyaratkan. Dari kedua agregat diperoleh kuat tekan  yang  direncanakan,  namun  kuat  tekan  rata-rata  menunjukkan  bahwa  kuat tekan  beton  dengan  agregat  Sungai  Bobong  lebih  baik  dari  pada  kuat  tekan  beton dengan agregat Sungai Gela yaitu 539,99 kg/cm² berbanding 466,59 kg/cm².

## Daftar Pustaka
Aïtcin, P.-C. (2016a). Supplementary cementitious materials and blended cements. In Science  and  Technology  of  Concrete  Admixtures (hal.  53–73).  Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100693-1.00004-7
Aïtcin, P.-C. (2016b). The importance of the water–cement and water–binder ratios. In Science  and  Technology  of  Concrete  Admixtures (hal.  3–13).  Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100693-1.00001-1
Allo, M. B., Parung, H., & Mara, J. (2021). Pemanfaatan Agregat Sungai To Puang Kabupaten  Tana  Toraja  Sebagai  Bahan  Campuran  Beton. Paulus  Civil Engineering Journal , 3 (4), 577–586. https://doi.org/10.52722/pcej.v3i4.337
BPS. (2020). Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pulau Taliabu 2020 . Spesifikasi Agregat Beton, Pub. L. No. SNI 8321:2016 (2016).
Mulyono, T. (2017). Perancangan Campuran Beton, Pengolahan dan Pengujian Beton Segar;  Seri  3:  Uji  Laboratorium  Bahan  dan  Beton .  Fakultas  Teknik Universitas Negeri Jakarta.
Mustakim,  M.,  Hairil,  H.,  &  Yanas,  Y.  (2021).  Karakteristik  Beton  Menggunakan Agregat  Kasar  Sungai  Karawa  Kabupaten  Pinrang. Jurnal  Karajata Engineering , 1 (1), 35–41.
Oemiati, N., Arivai, M., & Efriansyah. (2022). Analisa Agregat Pasir Sungai Selangis,
Jurnal Unitek Vol.15 No.2 Juli - Desember 2022 e-ISSN : 2580-2582, p-ISSN: 2089-3957
Sungai  Kikim  dan  Sungai  Ogan  terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Fc’24. Jurnal
Teknik Sipil ITP , 9 (1), 8–13. https://doi.org/10.21063/jts.2022.V901.02
Putra, H. (2021). Beton Sebagai Material Konstruksi (1 ed.). Gre Publishing. Roussel,  N.  (2012). Understanding  the  Rheology  of  Concrete (N.  Roussel  (ed.)). Woodhead Publishing.
Putra,  Sonny  A,  Abdillah, Nuryasin  (2020).  Analisi  Kerusakan  Jalan  Beton.  Jurnal Unitek vol 13 No.1
Y.  Mau,  M.,  Hunggurami,  E.,  &  Tri  M.  W.  Sir.  (2018).  Kuat  Tekan  Beton Menggunakan  Agregat  Halus  Sungai  Benlelang  Dan  Sungai  Lembur  Serta Agregat  Kasar  Sungai  Lembur. Jurnal  Teknik  Sipil , 7 (1),  31–36. https://doi.org/https://doi.org/10.35508/
Yahia,  A.,  Mantellato,  S.,  &  Flatt,  R.  J.  (2016).  Concrete  rheology.  In Science  and Technology of Concrete Admixtures (hal. 97–127). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100693-1.00007-2